( 1456 ) 



nnile(x),onaunut ql''' = i 1 3,5, tandis que l'expérience donne y^-' = i 18,8. 

 La différence 5"^", 3 peut être prise pour la chaleur latente correspondant 

 au changement d'état. 



» De '^23° à 1000°, les quantités de chaleur suivent une marche très 

 sensiblement linéaire. Elles sont représentées par la formule 



(y) 9^ = 0,218^-39. 



<7j Rapport 



t. observé. calculé. Différence. ù la moyenne. 



o ce 



730,3 ii9>95 120,2 —0,2.5 ^ 



785,. 5 182,16 182,24 — 0,08 {1V3 



882,0 142, 5i 142,87 +o,i4 j^ 



9^4,5 169,20 169,08 +0,12 y^ 



1006,0 180,84 i8o,3i +0,08 » 



» On peut faire la remarque que la chaleur spécifique (o, 218) du fer 

 dans ce dernier intervalle de températures est à peu près le double de la 

 chaleur spécifique au voisinage de 0°, et que, si l'on voulait avoir la va- 

 leur G pour la chaleur atomique du métal en cet état, il faudrait prendre 

 pour poids atomique le nombre 28 (0,218 X 28 = 6,io4), tandis qu'on 

 e.st conduit à prendre 56 quand on fait usage, pour la détermination du 

 poids atomique, de la chaleur spécifique à la température ordinaire. 



» En effectuant sur le cuivre des mesures exactement dans les mêmes 

 conditions que sur le fer, j'ai constaté que la marche des quantités de cha- 

 leur ne présentait aucun changement d'allure dans cet intervalle de 660° 

 à 723°, qui paraissait être pour le fer un intervalle critique. Le phénomène 

 observé sur ce dernier métal ne tenait donc pas à quelque erreur d'ex- 

 périence. L'existence d'un changement d'état devait, par suite, être admise ; 

 mais on pouvait se demander si cette modification affectait la substance 

 même du métal ou uniquement sa structure. Pour avoir une matière qui 

 pût être considérée comme du fer pur, indéj^endamment de toute struc- 

 ture particulière, j'ai réduit par l'hydrogène, à la température du rouge 

 vif, du sesquioxyde de fer pur. On obtient ainsi une mousse de fer tout 

 à fait analogue comme consistance à la mousse de platine et d'un beau 

 gris blanc. En prenant des précautions minutieuses pour dessécher l'hydro- 

 gène et pour éliminer l'eau produite dans la réduction, on parvient à 

 l'avoir tout à f;u't exempte d'oxyde de fer. D'ailleurs, cette mousse ne re- 

 tient pas la moindre trace d'hydrogène. On peut voir parle Tableau sui- 



